935 
wegnemen van dezen negatieven kalaijsalor, de groote verstoring 
onmiddellijk ophetfen en de sterk metastabiele toestand, waarin bet 
alnminium-oppervlak verkeerde, zal zich met groote snelheid Irans- 
formeeren in de richting van den innerlijken evenvvichts-toestand. Deze 
transformatie doet liet raetaallinidje van grooten weerstand plotseling 
omklappen in een ander van kleiner weerstand, hetgeen dns toege- 
schreven moet worden aan een zéér snel verloop van de reactie 
De weerstand die dns overblijft wanneer aluminium van anode lot 
kathode wordtgemaakt is in hoofdzaak de weerstand van hethuidje Al^O,. 
In de vroegere hier aangehaalde mededeeling werd eenvoudig aan 
de vaste oplossing van zuurstof in aluminium een groote weerstand 
toegekend, terwijl te weinig op den voorgrond werd gesteld, dat de 
sterke verstoring van het aluminium kan leiden tot de vorming van 
een alnminium-oppervlak, dat zéér arm is aan ionen en electronen. 
Sinds 1914 is de studie van het electromotorische gedrag van 
aluminium op mijn laboratorium eerst door Mej. lliwuN en daarna 
door den Heer de Gruyter voortgezet, zoowel wat het handels- 
aluminiurn als wat het geamalgeerde aluminium betreft. 
Er zijn bepaald de polarisatie en activeeringskrommen in verschil- 
lende aluminium-zout-oplossingen, uitgaande van zeer zuiver handels- 
aluminium, waarbij weei-, evenals bij ijzer de sterk positief kataly- 
tische invloed van halogeen-ionen aan den dag kwam. 
Het nader onderzoek omtrent de ventiel werking is in gang evenals 
het thermische en electromotorische onderzoek omtrent het stelsel 
kwik-aluminium. Bjj dit onderzoek sluiten zich nog andere ther- 
mische en electromotorische in gang zijnde onderzoekingen van 
stelsels kwik-metaal, zooals kwik-magnesiiim, kwik-tin enz. aan. 
Als bijzonderheid kan hierbij nog worden gemeld, dat, zooals reeds 
vroeger door de Leeuw '*) bij tin gevonden werd,, kwik een versjiel- 
lenden invloed uitoefent op enantiotrope omzettingen, zoodat, waar 
een oveigangspunt in het zuivere metaal niet of nauwelijks is waar 
te nemen, bij toevoeging van een weinig kwik dit meestal zéér 
duidelijk voor den dag komt. 
Een mooi voorbeeld leverde hier aluminium, waarvoor uit de 
onderzoekingen van alnminiumrijke amalgamen met groote duide- 
lijkheid een overgangspunt bij ± 580° gevonden werd. 
Ook met het oog hierop zal het onderzoek kwik-metaal met andere 
belangrijke metalen worden voortgezet. 
Amsterdam, 30 Jan. 1920. Algem. Anorg. Chemisch 
Laboratorium der Universiteit. 
9 Versl. Kon. Akad. v. Wet. 
60 * 
